CORROSIONE NEGLI IMPIANTI PETROLCHIMICI (Up-Streat, Down-stream)
{"Image DocumentName": "CORROSIONE NEGLI IMPIANTI PETROLCHIMICI (Up-Streat, Down-stream)", "Image ImageDescription": "Principali agenti/fenomeni corrosivi: O2, CO2, H2S, S, SCC, corrosione batterica) OSSIGENO: Forte ossidante. Normalmente non presente per profondit\u00e0 > 100 m. Tuttavia, a pressione atmosferica contaminazione da perdite di tenuta. Diventa cruciale il trasporto di massa: a. Tamb l\u2019acqua in equilibrio con aria contiene 7-8 pp O2 e la vcorr pu\u00f2 variare da 0,25 mm/anno a 15 mm/anno. Diventa quindi importante rimuovere (fisicamente e chimicamente) l\u2019ossigeno (a 7-8 ppb la vcorr circa 0,01. mm/anno). In tali condizioni si forma magnetite (Fe3O4) stabile e protettiva. H2S e S: Acido debole. Acqua in eq. con 1 atm H2S ha pH circa 4. Funge per\u00f2 da catalizzatore di. assorbimento di idrogeno atomico e cos\u00ec promuove la tensocorrosione da solfuri (SSCC) per acciai. alto-resistenziali (UTS > 690 MPa). L\u2019H2S reagisce anche con lo zolfo a dare sulfani (forme acide dei polisulfuri) Che, in relazione alle variazioni di pressione lungo le condotte possono liberare di nuovo zolfo elementare e. Portare a ostruzione dei tubi. I prodotti di corrosione dei solfuri possono essere importanti nel controllo della. Velocit\u00e0 di corrosione, almeno negli ambienti con basso tenore e bassa temperatura. Precipitano velocemente. ed hanno un basso Kps, proteggendo le tubazioni fino a velocit\u00e0 del flusso anche di 30 m/s. Ad. alta T ( \u00b0C) e PH2S, si possono verificare attacchi localizzati (barnacle mechanism) se in presenza. anche di piccole quantit\u00e0 di cloruri, con velocit\u00e0 di penetrazione di decine di mm/anno.", "Image XResolution": "37", "Image YResolution": "37", "Image ResolutionUnit": "Pixels/Centimeter", "Image Software": "SlidePlayer", "Image YCbCrPositioning": "Centered"}